( 843 ) 



chaufTc au four Pcrrot 100^'' de litharge et G»'' de carbure de calcium. Ces 

 proportions répondent à l'équation suivante : 



C=Ca -+- 5PbO = 2CO- + CaO + 5Pb. 



» Nous avons obtenu un culot de plomb de 65«^ et une scorie qui ren- 

 fermait encore du métal disséminé dans la masse. La réaction est identique 

 si nous doublons la quantité de carbure de calcium. 



» Ce dernier corps agit donc ici encore comme réducteur, mais comme 

 le plomb ne fournit pas de carbure, le métal seul est mis en liberté. 



» Nous devons rappeler, à propos de ces expériences, que M. Warren 

 (Chemical News, janvier 1897, p. 2) avait déjà étudié l'action du carbure 

 de calcium sur la litharge et ciu'il avait indiqué dans celle réaction la for- 

 mation d'un alliage de plomb et de calcium. Le plomb que nous avons 

 obtenu dans nos expériences ne renfermait que des traces de calcium ('). 



» Oxyde de bismuth. — La réduction de l'oxvde de bismuth (SiSs"") par 

 le carbure de calcium (43^"^) nous a donné de même un culot de bismuth 

 métallique à cassure cristalline ne renfermant pas de calcium. 



» Oxyde d'élain. — 4^^"^ 'le bioxyde d'étaiu et 12^"^, 5 de carbure de cal- 

 cium ont été chauffes pendant une demi-heure au four Perrot. Après la 

 réaction, il est resté un mélange de chaux et de poussière d'étain très divi- 

 sée et facilement oxydable que l'on a réunie en un culot par fusion sous 

 l'acide borique. Cet étain ne renfermait pas de calcium. 



» Pour que ces expériences de double décomposition par le carbure de 

 calcium fournissent des résultats probants, il faut avoir soin que le carbure 

 employé ne renferme pas d'impuretés. Dans nos premiers essais, nous 

 avions employé un carbure de calcium impur et nous avons remarqué que 

 tout le silicium et le fer qui se trouvaient dans ce composé avaient passé 

 dans le carbure métallique formé par double décomposition. Dès lors, 

 nous n'avons plus utilisé que du carbure de calcium préparé au moyen de 

 chaux de marbre et de charbon de sucre. 



» Conclusions. — En résumé, le carbure de calcium en fusion réagit 

 avec énergie sur les oxydes. Si le métal ne s'unit pas au carbone, comme 



(') Pour déceler la présence du calcium nous avons alta([ué los'' de métal par 

 l'acide nitrique. Le plomb a été ensuite séparé par l'hydrogène sulfuré. Après ébulli- 

 lion et liltration le liquide est concentré, puis neutralisé par l'ammoniaque. Par addi- 

 tion d'oxalate d'ammoniaque nous n'avons obtenu qu'un très léger louche d'oxalate 

 de calcium. 



